— 182 — 
rappresentato abbastanza hene da una linea retta; sicchè nei limiti delle nostre spe- 
rienze si può stabilire la seguente legge: 
a) Nei fili di rame ricotto il modulo di tenacità decresce uniformemente col 
crescere della temperatura. 
Se questa legge valesse anche per le temperature superiori a 300°, il modulo di 
tenacità nei nostri cinque fili ricotti -raggiungerebbe il valore zero alle seguenti 
temperature : 
nel filo N.° 1 RAR SA di o e 
PEMNNAON2 A CLERO 
> NO E » 852 
di NO 4 » 792 
DINENFORO EI 0) 
media 803. 
Dalla ispezione dei quadri precedenti è facile scorgere che il modulo di tenacità 
ad una data temperatura è poco differente pei cinque fili, sebbene questi abbiano per 
ogni metro di lunghezza pesi molto diversi. Le piccole differenze che si presentano 
tra i valori del modulo ad una stessa temperatura dipendono forse dal grado di 
ricuocimento, che senza dubbio non sarà stato lo stesso per tutti i fili. Pertanto, 
almeno entro i limiti delle nostre sperienze, si può stabilire anche quest'altra legge : 
b) Nei fili di rame ricotto il modulo di tenacità a qualsiasi temperatura 
è indipendente dal diametro dei fili ('). 
Per determinare definitivamente il valore del modulo di tenacità alle diverse 
temperature, abbiamo formato le medie dei nostri valori trovati per diversi fili a 
ciascuna delle temperature seguenti: 20°, 509, 1009, 1509, 2009, 250°, e 300°. Indi 
costruiti i punti aventi per ascisse queste medesime temperature e per ordinate le 
corrispondenti medie dei valori del modulo, abbiamo trovato che siffatti punti si 
adattano molto bene ad una linea retta, avente per equazione 
T'— 2940 — 3,69. t 
Se questa relazione sussistesse anche per le temperature superiori a 300°, il 
valore del modulo diverrebbe nullo a circa 797°. 
Nel quadro seguente la 2* eolonna contiene i valori del modulo calcolati secondo 
la precedente relazione; la 3° colonna contiene le medie dei valori trovati pei diversi 
fili ad una stessa temperatura; la 4% dà le differenze tra i numeri della 2° ed i corri- 
spondenti della 3°; ed infine la 5% colonna contiene il valore della tenacità riferito 
alla sezione di un millimetro quadrato. 
(1) Questa legge ordinariamente è ammessa per tutti i metalli: le nostre sperienze però dimo- 
strano ch’essa non è applicabile nè al ferro nè all’acciajo ricotti. 
